E. Resener: Über Zählung der «-Theilchen. 951 
E 
Die Beobachtung der Szintillationspunkte unter der Wirkung der 
@-Strahlen ist am Zinksulfid am leichtesten, weil dieses von allen 
untersuchten Substanzen die hellsten Lichtpunkte gibt. Nach meinen 
Beobachtungen gab von verschiedenen Zinksulfidpräparaten das künst- 
lich hergestellte, von der Chininfabrik in Braunschweig bezogene, 
welches nach Angabe der Fabrik Beimengungen von Kupfer enthält, 
die hellsten Szintillationspunkte. Andere von derselben Quelle be- 
zogenen Präparate, welche andere Beimengungen enthielten, fluores- 
zierten und szintillierten viel schwächer, obgleich gerade von diesen 
einige besonders stark tribolumineszierten. Leider sind alle diese 
Präparate nur in Form eines feinen Kristallpulvers erhältlich, nicht 
in etwas größeren Kristallen, welche zur Herstellung eines Dünn- 
schliffes geeignet wären. Die Erscheinung der Szintillation ist aber 
nicht auf das Zinksulfid beschränkt. Nach Grew' szintillieren unter 
der Wirkung der z-Strahlen auch Willemit, Diamantpulver und Kalium- 
platineyanür. Bariumplatineyanür gibt undeutlichere Szintillationen’. 
Ich untersuchte daher diese Substanzen und eine Reihe anderer, um 
ein Material zu finden, das zur Herstellung eines Dünnschliffes ge- 
eignet war und genügend helle Szintillationen gab. 
Aus natürlicher Zinkblende und aus Willemit erhielt ich Dünn- 
schliffe, bei denen man die Szintillationspunkte durch den Dünnschliff 
hindurch beobachten konnte. Die Flächen dieser Dünnschliffe zeigten 
sich bei der Beobachtung durch das Mikroskop von guter Beschaffen- 
heit, ihre kristallinische Struktur ließ sich in der Durchsicht er- 
kennen. Die beobachteten Szintillationspunkte zeigen eine viel größere 
Gleichmäßigkeit in ihrer Helligkeit als bei den früher benutzten Zink- 
sulfidschirmen. Als vorzügliches Material zur Herstellung eines Dünn- 
schliffes fand ich endlich den Diamanten, und zwar zeigte es sich, 
daß die Fähigkeit zu szintillieren mit der Färbung des Diamanten 
zusammenhängt. Wurde eine Reihe kleiner Diamantsplitter ver- 
schiedener Färbung auf ein Poloniumpräparat gelegt, so leuchteten 
die bräunlichgelb gefärbten hell auf, während die ungefärbten un- 
sichtbar blieben. Das Licht der leuchtenden Kristalle zeigte sich 
unter dem Mikroskop aus schön definierten Liehtpunkten zusammen- 
gesetzt. Von einigen untersuchten geschliffenen Diamanten blieben 
ein wasserheller, ein ausgesprochen zitronengelber und ein schwach 
erdbeerroter unter der Wirkung der «-Strahlen dunkel, während ein 
anderer erdbeerroter und ein bräunlichgelber sehr schön szintillierte. 
78. H. Grew a, a. ©: 
Auch Manganplatineyanür und Caleiumplatineyanür geben Szintillationen. 
Sitzungsberichte 1909. 85 
